416 



H. W. BAKHUIS ROOZEBOOM. 



pour des p et t donnés par un point exprimant sa composition et sa 

 valeur Ç. 



Pour les phases solides, nous aurons à considérer trois cas : 



A. Les cristaux mixtes forment une série ininterrompue de 0 à 100 %. 



B. Les deux substances ne sont pas miscibles en toute proportion; la 

 série des mélanges offre une lacune. 



C. Les deux substances donnent en se solidifiant des espèces de cris- 

 taux différentes. 



§ 1. LES MELANGES EONDUS SE SOLIDIFIENT EN UNE SERIE 

 CONTINUE DE CRISTAUX MIXTES DE MÊME ESPECE. 



Dans ce cas la courbe Ç sera également continue 

 et convexe pour les cristaux mixtes ; par suite com- 

 parable sous tous les rapports à la courbe des me- ^ 

 langes liquides. Il y a néanmoins trois types à 

 considérer ici. 



1 er type. 



Les points de solidification de tous les mélanges sont 

 intermédiaires entre les points 

 de solidification des deux constituants. 



Supposons qu'au-dessus de la température de 

 fusion du corps le plus difficilement fusible il n'y 

 ait qu'un mélange liquide; et soit B le corps à point 

 de fusion le plus élevé. Aux températures supérieu- 

 res à ce point, comme il n'y a que la phase liquide 

 qui puisse exister, il faut que la courbe ^'-solide 

 soit située entièrement au-dessus de la courbe 

 Ç-liquide. Au point de fusion de B les deux courbes 

 ont en commun le point de contact avec l'axe ver- 

 tical droit. S (solide) représente la courbe pour les 

 cristaux mixtes, L celle pour la phase liquide (fig. 



i, i). 



La courbe S tout entière est encore située au-dessus de la cour 



a b 



Conc. 

 Fig. 1. 



be L : 



